# 聚氯乙烯[编辑]

| 聚氯乙烯
 |
| --- |
|  |
|  |
|  |
| 首选IUPAC名 poly(1-chloroethylene) 聚(1-氯乙烯)
 |
| 别名
 | Polychloroethylene
 |
| 识别
 |
| 缩写
 | PVC
 |
| CAS号
 | 9002-86-2 Y |
| ChemSpider
 | none |
| ChEBI
 | 53243 |
| KEGG
 | C19508 |
| MeSH
 | Polyvinyl+Chloride |
| 性质
 |
| 化学式
 | (C2H3Cl)n |
| 若非注明，所有数据均出自标准状态（25 ℃，100 kPa）下。
 |

機械性能 (Mechanical properties)
| 密度
 | 1380 kg/m3 |
| 杨氏模量(E)
 | 2900-3400 MPa
 |
| 拉伸强度(σt)
 | 50-80 MPa
 |
| Elongation @ break | 20-40%
 |
| Notch test
 | 2-5 kJ/m2 |
| 玻璃转变温度 | 87 °C
 |
| 熔点 | 100-260°C
 |
| Vicat B1 | 85 °C
 |
| 熱導率 (λ) | 0.16 W/m.K
 |
| 热膨胀系数 (α) | 8 10-5 /K |
| 热容 (*c*)
 | 0.9 kJ/(kg·K)
 |
| 吸水率 (ASTM) | 0.04-0.4
 |
| Price | 0.5-1.25 €/kg
 |
| 1 Deformation temperature at 10 kN needle load
 |
| source:<smal
 |

**聚氯乙烯**（英語：**P**oly**v**inyl **C**hloride，簡稱**PVC**）是氯乙烯经加成聚合反应得到的的高分子材料。是聚乙烯和聚丙烯之後，第三種最廣泛生產的合成塑膠聚合物。

聚氯乙烯有兩種基本形式：硬性和柔性。硬性形式聚氯乙烯材料可用於管道、門和窗上，它也可用於瓶子、其它非食品的包裝以及銀行卡或會員卡等。它也可以製成柔軟的成品，通過加入塑化劑（最常用的是鄰苯二甲酸酯），使之更加靈活。在這種形式中，它可用於軟管道、電纜絕緣體、仿皮革、軟標牌、充氣產品，並在許多應用中取代橡膠。

純聚氯乙烯是一種白色，脆性固體。它不溶於醇但微溶於四氫呋喃。

## 结构

这种材料的结构如下：

 WIKINIUM\_MATH\_PH\_0

## 性质

### 阻燃

聚氯乙烯的最大特点是阻燃，因此被广泛用于防火应用。但是聚氯乙烯加熱至148°C以上時会释放出氯化氫、氯气和其他有毒气体。

聚氯乙烯的燃烧分为两步。先在240℃-340℃燃烧分解出氯化氫气体和含有双键的二烯烃，然后在400-470℃发生碳的燃烧。

### 物理和化学性质

穩定；不易被酸、鹼腐蝕；比聚乙烯耐熱但比不上聚丙烯。PVC是七大塑料中唯一必须使用塑化劑的材料，这使得它的状态可以从软而弹到硬而脆之间变化。而增塑剂就是媒体报道中的“塑化剂”。PVC既然可以呈现软而有弹性的一面，也就可以模拟橡胶或皮革的一些用途，比如小汽车内饰大量使用的人造革、一次性检查手套、地板、桌布、塑胶鞋，因为PVC价格比天然胶和聚氨酯人造革低得多。不过PVC工业通常要用到乙炔。

## 历史

1912年，德国人Fritz Klatte合成了PVC，并在德国申请了专利，但是在专利过期前没有能够开发出合适的产品。1926年美国百路馳（B.F. Goodrich）的沃爾多·塞蒙（Waldo Semon）合成了PVC，并在美国申请了专利。

PVC在19世纪被发现过两次，一次是Henri Victor Regnault在1835年，另一次是Eugen Baumann在1872年发现的。两次机会中，这种聚合物都出现在被放置在太阳光底下的氯乙烯的烧杯中，成为白色固体。20世纪初，俄国化学家Ivan Ostromislensky 和德国Griesheim-Elektron公司的化学家Fritz Klatte同时尝试将PVC用于商业用途，但困难的是如何加工这种坚硬的，有时脆性的的聚合物。沃爾多·塞蒙和百路馳在1926年开发了利用加入各种助剂塑化PVC的方法，使它成为更柔韧更易加工的材料并很快得到广泛的商业应用。

## 生产与应用

聚氯乙烯可由乙烯、氯和催化劑經取代反應製成。由於其防火耐熱作用，聚氯乙烯被廣泛用於各行各業各式各樣產品：電線外皮、電工套管、光纖外皮、鞋、手袋、袋、飾物、招牌與廣告牌、建築裝潢用品、傢俱、掛飾、滾輪、喉管、玩具（如有名的義大利「Rody」跳跳馬）、動漫公仔、門簾、捲門、輔助醫療用品、手套、某些食物的保鮮紙、某些時裝等。

聚氯乙烯是由氯乙烯单体（VCM）聚合而成。因为其分子中57%的质量是氯元素。所以它与其它的塑料相比，相同的质量中所耗用的石油较少，然而，因为这种塑料的相对密度较大，而且在生成氯的过程中也要耗用其它能量，使得它在很多应用领域失去了优势。

氯乙烯的聚合
目前使用较多的PVC生产工艺是悬浮聚合生产工艺。将纯水、液化的VCM单体、分散剂加入到反应釜中，然后加入引发剂和其它助剂，升温到一定温度后VCM单体发生自由基聚合反应生成PVC颗粒。持续的搅拌使得颗粒的粒度均匀，并且使生成的颗粒悬浮在水中。因反应是放热反应，必须配备有效的除热换热装置：如夹套冷却水、釜顶冷凝器。而且，因为PVC的密度比VCM的密度大。反应过程中随着PVC的不断生成，反应釜内液相的体积会不断收缩，必须不断加入纯水以维持适当的压力。在不同的聚合温度下，VCM聚合生成PVC的聚合度不同。控制不同的聚合温度可以生成不同牌号（聚合度不同牌号不同）的PVC树脂。

生成的PVC料浆经过汽提塔脱除残余的VCM气体（经回收系统回收后与新鲜VCM按一定比例循环使用），然后经过离心脱水，干燥床干燥、筛分后包装成产品。一般经后处理后PVC粉中的VCM含量小于1PPM。

其余的聚合工艺，如微悬浮、乳液聚合工艺可以生成粒径较小的PVC粉（10微米，而一般悬浮聚合生成的PVC粉粒径是120-150微米。其特性和应用也略有不同）聚合生成的PVC是未改性的PVC。在做成最终制品之前，一般要加入各种助剂，如热稳定剂、紫外线稳定剂，润滑剂、增塑剂、加工助剂、抗冲改性剂、热改性剂、填料、阻燃剂、杀虫剂、发泡剂、烟雾抑制剂和各种颜料。

## 回收及循環再用

资源回收再利用：塑膠分類標誌中，PVC代碼是3（3字在三個循環再用箭號中心）

塑料本體底部或包裝上須列明，以便消費者及回收商能分類妥當。

## 安全與危害

美國自1970年代開始，注意到聚氯乙烯工廠的工人有某種惡性肝癌。
歐洲與澳洲也開始注意到聚氯乙烯工廠的工人有數種癌症。

其主要問題在於：

* PVC一定要有添加劑或塑化劑才可用，這些大多有害，可能渗出或氣化。
* 部份添加劑會干擾生物內分泌、影響生殖機能。
* 部份添加劑可增加致癌風險。
* 焚化含有PVC的垃圾，會產生致癌空氣汙染物戴奧辛（Dioxin），為乙烯基氯的副產物。戴奧辛是種高度毒性物質，可能導致癌症和其它病症，也會成為全球性的威脅，因為戴奧辛會在環境中能大範圍散佈，並無法消散。即使是接觸少量，戴奧辛仍極有可能與免疫系統受壓、生育問題、各種癌症與和内分泌疾病有關係。據一個由英國企業ICI化學和高分子製品有限公司1994年提供的報告，根据1989年发表的一篇文献，這些氧氯化反應（使用做乙烯基氯和一些氯化的溶劑），會产生多氯双苯并对二𫫇英（PCDDs）和二苯并呋喃（PCDFs）类化合物。

PVC常使用邻苯二甲酸二辛酯（DEHP）為增塑劑，因DEHP易氣霧化，其他乙烯基產品包括汽車內部、淋浴膠簾或鋪地板物料等，也會釋放化學氣體入空氣，且DEHP也易溶入油性液體中。另外，人們也開始關注到，兒童若咀嚼這些軟塑玩具，會有添加劑渗出的安全問題。

聚氯乙烯玩具对幼儿的健康有很大的威胁。因为处于口腔期的幼儿，会透过舔、或把玩具放入口中而将聚氯乙烯塑料中的DEHP的等塑化剂直接食入。

2008年美國與加拿大共同研究指出，在測試五種塑膠浴簾時，其在28日之內釋放了百餘種有毒物質。

2006年1月，歐洲共同體搬出「2005/84/EC指引」禁令：禁止在玩具裡使用六種類型邻苯二甲酸酯軟化劑。在美國，越來越多為這年齡層製造PVC玩具的公司，自願停用PVC或停用邻苯二甲酸酯。美國食品藥物管理局建議製造者考慮在敏感患者（譬如出生不滿一月的嬰兒）的設備裡，禁用DEHP，但替代用的增塑劑之安全性則未經檢測。

環境保護者小組綠色和平主張全球性逐步淘汰PVC。

* 化學物質問題市民研究會 （页面存档备份，存于互联网档案馆）
* 歐洲共同體環境政策:PVC （页面存档备份，存于互联网档案馆）
* besafenet: pvc （页面存档备份，存于互联网档案馆）
* 2008Vinyl Shower Curtains Release Toxic Chemicals: New report shows as many as 100 chemicals released from PVC shower curtains （页面存档备份，存于互联网档案馆）
* PVC聚氯乙烯的发展历程及其应用方案 （页面存档备份，存于互联网档案馆）
* f\_100330\_06744.PDF - 「PVC」 - 穩定、安全又無毒，正確認識生活好幫手 @ 大洋塑膠工業股份有限公司。 （页面存档备份，存于互联网档案馆）
* 地球公民基金會—教育手冊：美好生活少不了它？台塑仁武廠和PVC的故事 （页面存档备份，存于互联网档案馆）

* 软陶